11] Untersuchungen üb. d. Mikrostruktur künstl. u. natürl. Kieselsäuregallerten. 297 



hing beruht. Wenn man ein Stückchen Tabaschir so in den oberen 

 Teil der Flamme einer Stearinkerze hält, daß es völlig berußt wird, 

 so zeigt sich auf den Bruchflächen des Stückchens, daß keine Spur der 

 Kohlenteilchen in das Innere des Tabaschirs gedrungen ist, dieselben 

 sind so rein weiß wie ursprünglich. Hieraus muß ich schließen, daß 

 das Schwarzwerden bei dem Verbrennen in Papier nur auf den Gasen 

 beruht, die ins Innere eindringen, wie dies auch Colm (p. 386) schon 

 angenommen hat. Ich habe ferner ein Stückchen Tabaschir, das zuvor 

 schwach geglüht war, in das Ende eines dicken Kautschukschlauchs 

 fest eingebunden und darauf G h. lang an der Wasserluftpumpe Luft 

 durchgesaugt. Bei darauffolgendem Glühen zeigte sich nur ein Minimum 

 von Grauwerden auf den Bruchflächen, also im Innern. Auch hieraus 

 muß ich schließen, daß erhebliche Mengen von Staub nicht einzudringen 

 vermögen. 



Auch die natürlichen Kieselgallerten des Mineralreichs enthalten 

 häufig etwas organische Substanz; der von mir später zu besprechende 

 Ilalbopal von Telkebanya (Ungarn) wird bei schwachem Glühen tiefgrau, 

 mit schwarzen Bändern; auch der Hydrophan (Czernewitza) wird nach 

 Beiisch beim Erhitzen pechschwarz unter Verbreitung starken Bitumen- 

 geruchs (1856, p. 433)^). Es wäre wohl möglich, daß auch bei diesen 

 natürlichen Kieselgallerten der Gehalt an organischer Substanz wesent- 

 lich von Bakterien herrührt. 



Untersucht man sehr feine Splitter der drei erwähnten van Bem- 

 mclcn'schen Gel mit den stärksten Vergrößerungen (Zeiss. 2 mm, 

 Ok. 18) in Luft, Wasser oder Kanadabalsam, so sieht man ebenso- 

 wenig als bei meinem Gel von 1893 etwas von Struktur; sie erscheinen, 

 abgesehen von spurenweisen Verunreinigungen, homogen glasig. 

 Nur dünnste Splitter des Gel 52 zeigten hie und da zweifellose An- 

 deutungen einer feinwabigen Hohlräumchenstruktur bei Untersuchung 

 in feuchter Luft, die dadurch hergestellt war, daß gleichzeitig unter 

 das Deckglas einige minutiöse Wassertröpfchen gegeben wurden; zu- 

 weilen war die Struktur ganz gut ausgeprägt. 



^) Daß die Opale z. T. etwas organische Substanz enthalten, bemerkt schon 

 llammelsherg (p. 64) und Behrens bestätigt dies für eine Anzahl der von ihm 

 untersuchten zahlreichen Varietäten (p. 533). Bei dem von mir untersuchten 

 Ilalbopal widerstand die graue bis schwarze Färbung, welche schon bei leichtem 

 Erhitzen auftritt, dem anhaltenden Glühen auf dem Platindeckel ungemein. Nach 

 stundenlangem Glühen hatte sie sich dennoch erheblich vermindert; es waren jetzt 

 hie und da rotbraune Flecken vorhanden. Durch Erhitzen mit konzentrierter Salz- 

 säure ließ sie sich gleichfalls nicht entfernen. 



